SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1919. 347 



b. L'étude de la dureté A en fonction du diamètre desdits cylindres ou 

 de la durée de trempe. 



Pour caractériser la durée de trempe nons avons adopté le temps 7 en 

 secondes nécessaire pour franchir l'intervalle 700°-200°. 



C'est ainsi que, si Ton étudie ce qui se passe au centre de cylindres homo- 

 thétiques(' ) en un acier à 1,07 C et 0,08 Mn et que Ton représente graphi- 

 quement la variation de z en fonction du diamètre, on constate que les 

 points représentatifs s'alignent sur deux droites différentes suivant que le 

 diamètre des cylindres est plus grand que 14™" ou plus petit que i3™™; en 

 même temps la dureté subit une variation considérable d'environ 200 unités 

 Brinell. Ces deux phénomènes sont la conséquence de l'abaissement brusque 

 de la température de transformation au refroidissement et du changement 

 de microstructure qui passe de troostite à martensite. 



Pour d'autres aciers on observe les mêmes groupements de phénomènes 

 autour d'autres valeurs des diamètres et par suite des vitesses de refroidis- 

 sement au centre. 



La vitesse critique de trempe, ou plus exactement la région des vitesses 

 de trempe dans laquelle s'opère cette modification brusque des phénomènes 

 accompagnant le refroidissement de l'acier, apparaît comme la donnée la 

 plus caractéristique de l'acier en ce qui concerne la trempe. Elle estcomuio- 

 dément définie par sa durée de refroidissement t correspondante. 



Nous avons déjà signalé que la vitesse critique de trempe paraît pré- 

 senter un minimum vers la teneur eutectique pour les aciers au carbone 

 trempés à partir d'une même température, mais elle est également 

 intluencée notablement par la teneur en manganèse et elle décroît avec 

 cette dernière. 



C'est ainsi que la durée de trempe correspondant à la vitesse critique 

 pour un acier à 0,8 poui- 100 C et 0,2 pour joo Mn dépasse de plus du 

 double celle d'un acier à i pour 100 C et 0,8 pour 100 Mn pour des tem- 

 pératures initiales de trempe à 750°. 



L'étude de l'influence de la température initiale de trempe a montré, en 

 outre, que la règle, souvent énoncée par certains auteurs, a la tempé- 

 rature de trempe ne doit pas dépasser de plus de 5o° le point de trans- 

 formation », est, sous cette forme succincte et absolue, incorrecte, ce qui est 

 d'accord avec la pratique industrielle. La température minimum de trempe 



C) On avait choisi des cylindres de hauteur égale ù trois fois le diamètre, 



